Hüttenmännische Behandl. d. gold- u. silberhaltigen Geschicke in d. Umgeb. v. Schemnitz. 789 
Rohschmelzen. Zum Rohschmelzen kommen alle gold- und silberarmen 
Geschicke und Schmelzproducte , als : 
Silbergeschicke mit weniger als 4 Loth Silber im Centner, 
göldische Kiese mit einem Goldhalt unter (KJ Quentchen im Centner, 
die haltigen Schlacken aus den nachfolgenden Schmelzarbeiten. 
Die ungerüsteten Kiese befördern nicht die Leichtflüssigkeit der Beschi- 
ckung; die Schlacken sind nicht basisch genug, um mit der meist vorwaltend 
quarzigen Gangart leicht schmelzbare Verbindungen einzugehen, desshalb wer- 
den noch 20 bis 25 Procent Kalkstein zur Reschickung gattirt. 
Die Schmelzung geschieht in einem Hochofen mit 2 Formen und von trape- 
zoidalein Querschnitt. Seine Hauptabmessungen sind: 
Höhe vom Bodenstein bis zur Gicht 20 Fuss 
„ „ „ „ „ unteren Düse 4-4 „ 
« » „ » „ oberen „ 4*6 „ 
„ der Gestübsohle im Schmelzraume 20 Zoll 
Entfernung der Düsen von einander 20 „ 
Tiefe des Ofens 40 „ 
Grösste Entfernung der Seitenwände J ) 36 „ 
Der Schacht erweitert sich etwas in einer Höhe von 24 Zoll ober den 
Düsen; von da an bis zur Gicht bleibt die Entfernung der Seitenwände von ein- 
ander = 42 Zoll. Die Axen der beiden Düsen kreuzen sich nicht; die obere 
liegt wagerecht, die untere ist in einem Winkel von 1 Grad gesenkt. 
Das Auge hat 3 Zoll im Durchmesser. Das Gebläse ist ein Cylinder- 
Gebläse mit einem Luftdrucke von 09 Zoll Quecksilber. Man bläst gegenwärtig 
kalt; man versuchte mit Luft von 200 bis 300 Grad zu blasen; da diese Methode 
zwar einen grossen Zeitgewinn und eine namhafte Abkürzung der Schmelz- 
dauer, dafür aber auch eine grosse Steigerung des Gold- und Silber-Abganges 
mit sich führte , musste man sie aufgeben. 
Zur Ofenführung sind 1 Schmelzer und 3 Aufgeber, in 12stündigen 
Schichten sich ablösend, nöthig. Sie werden im Gedinge nach der Menge der 
aufgebrachten Geschicke (3 Kreuzer für einen Centner) bezahlt. 
Beschickung. Da die Hütte immer einen beträchtlichen Vorrath von Ge- 
schicken hat, ist man in der Lage, für die ganze Dauer einer Campagne eine 
gleichförmige Beschickung beizubehalten; wodurch auch die Schmelzarbeit in 
einen regelmässigen Verlauf gebracht wird. Die gewöhnliche Beschickung ist : 
60 Theile Kiese und Kiesschliche mit höchstens 0-5 Quentchen Gold auf 
1 Centr. , 40 Theile Silbergeschicke im Mittelhalt von2 - 71 Loth Silber auf 
1 Centr., 110 Theile Schlacken von den nachfolgenden Schmelzarbeiten, 
20 Theile Kalkstein. 
0 Der Querschnitt des Ofens ist trapezoidal, die inneren Ecken aber sind abgerundet, 
sowohl an der Stich- als an der Formseite. Bei ebenen Seitenwiinden wären die Breiten 
gleich 19 und 30 Zoll. 
100 
